386 



(Bd. V. p. 428). Die fleckweise auftretende Rostfarbe des Eisen- 

 oxydhydrates findet sich nur an Stellen , wo Einmengungen des 

 Nebengesteins vorhanden sind, wie aus der Beobachtung der 

 Schliffe hervorgeht. 



Die krystallinischen Partien haben ein loses Gefüge; die 

 derben Partien zeigen eine Härte, geringer als die des Kalk- 

 spathes und ein blassgelbes Strichpulver. 



Das specifische Gewicht wurde an kleinen, nicht ganz von 

 Schwefelmetallen freien Stückchen bei 21 Grad Cels. auf 2,78 

 bestimmt, so dass für das reine Mineral 2,6 bis 2,7 angenommen 

 werden kann. 



Die derben Partien haben ein mattes, kaum etwas schim- 

 merndes Ansehen, isolirte Krystalle zeigen Glasglanz, auf den 

 breiten Flächen etwas in Perlmutterglanz geneigt; hin und wie- 

 der machen sich in den derben Partien die eingemengten Schwe- 

 felmetalle als feine , metallisch glänzende Punkte und Aederchen 

 bemerkbar. 



Erhitzt man eine kleine Probe des Uranophans im Kolben, 

 so wird viel, basisch auf Lakmuspapier reagirendes Wasser aus- 

 gestossen, das am Glase zu einem geringen Rückstand eintrock- 

 net, was auf einen Gehalt von Ammoniak hindeutet; die Probe 

 wird dabei schwarz und in der Abkühlung rostbraun ; durch Wie- 

 dererhitzen kann die Schwärzung nicht wieder erzeugt werden. 



In der offenen Röhre erhitzt erhält man dasselbe basisch 

 reagirende Wasser, die Probe wird aber nicht schwarz, sondern 

 nimmt eine ins Orangenrothe ziehende Farbe an. Beim starken 

 Erhitzen bilden sich um die Probe schwache Nebel , welche das 

 Glas beschlagen; den entstandenen Beschlag kann man theils 

 verjagen, theils schmilzt derselbe zu kleinen Tröpfchen zusammen, 

 Tellur andeutend , während am oberen Ende der Röhre ein 

 schwacher Rettiggeruch, von einer Spur Selen herrührend, beobach- 

 tet werden kann. 



Für sich in der Piatina -Zange in der Spitze der blauen 

 Flamme erhitzt, schmilzt Uranophan sehr schwer an den Kanten 

 zu einem schwarzen Glase , während die minder stark erhitzte 

 Probe sich schwärzt ; die äussere Spitze der Löthrohrflamme zeigt 

 dabei eine schwache Kupferfärbung. 



Auf Kohle für sich behandelt, nimmt das Mineral eine 

 schwarze Farbe an , stösst einen deutlichen Rettiggeruch aus, 

 während ein schwacher Beschlag auf der Kohle sich absetzt, der 



